180 Estudio químico de la 
ó sea, aproximadamente: una parte en peso de mercurio “con- 
sumido,” por una de plata amalgamada. 
Cuando la “torta” se “caliente” habrá que agregar al “con- 
sumido” anterior el valor de la expresión Es Hg»Cl,; ó 
sea, toda la cantidad de protocloruro de mercurio que se for- 
me en exceso de la que puede ser descompuesta por la solu- 
ción de cloruro de sodio, según las indicaciones anteriores. 
Este último “consumido” variará con el “grado de calentura de 
la torta,” y con la duración de este accidente del beneficio; y 
será “consumido” al estado de protocloruro de mercurio. “” 
Al “consumido” habrá que agregar la “pérdida” mecánica 
de mercurio, en el “lavadero” y “capellina,” para obtener la 
pérdida comercial de mercurio en el Beneficio de Patio. % 
SECCIÓN II. 
BENEFICIO DE PATIO DE LA PLATA NATIVA, 
DE SU CLORURO NATURAL Y DE LOS SULFOANTIMONITOS 
Y SULFOARSENIUROS DEL MISMO METAL. 
Muy poco tendré que agregar á lo expuesto en la Sección 
anterior para explicar el Beneficio de Amalgamación por Pa- 
tio de las especies minerales de plata no estudiadas en aquella 
sección, y que debo considerar para completar la teoría quí- 
mica ya indicada. 
* 
A 
En las condiciones normales del Beneficio de Patio, la pla- 
ta nativa puede ser parcialmente clorurada por la acción del 
bicloruro de cobre, ó puede amalgamarse en parte directa- 
mente. ' 
La acción química del bicloruro de cobre sobre la plata 
[1] Véase párrafo Ou SO 4 de esta Sección. 
(2) Véase en la Primera Parte de este estudio el párrafo relativo. 
